- 198 - 
Questo minerale non è cristalizzato e non presenta alcun cli- 
vaggio; ha struttura massiccia e talora granulare. Qualche volta 
offre una struttura imperfettamente colonnare, come nella se- 
conda delle località indicate. La durezza è 3 all’ incirca, e il peso 
specifico 8,627. Ha colore nero di ferro, tendente al grigio con 
un leggerissimo riflesso porporino ; talvolta variegato di azzurro, 
porporino e verde ; ha lucentezza metallica, ma la superficie è 
leggermente appannata. La frattura è disuguale e tendente alla 
subconcoidale. 
Esposto all’ azione del cannello decrepita debolmente, fonde 
e dà mercurio metallico in gran copia. Riscaldato sopra il car- 
bone colora la fiamma in verdastro e dà un sublimato bianco. 
È solubile nell’ acido nitrico a caldo con separazione di acido 
tellurico. 
Le molte analisi chimiche eseguite dal Genth a Filadelfia 
sopra campioni di località diverse, conducono in media alla for- 
inola HgTe, la quale esprime la seguente composizione: 1 
Mercurio = 60, 98 
Tellurio ■= 39, 02 
100, 00 
I campioni analizzati erano tutti più o meno impuri, e riuscì 
impossibile il separare intieramente i minerali associati. 
Krennerite. — Sino dal settembre 1875 il professor vom Rath 
trovandosi in Nagyag (Carpazii) potè procurarsi, oltre a molti 
pezzi con Silvanite e con Petzite, anche un frammento di filone 
nel quale, insieme con quarzo e pirite compatta, riscontravansi 
dei piccoli cristalli prismatici, grossi da 1 / 2 sino a 2 millimetri, 
di un colore bianco quasi argentino. Questo minerale che in 
Nagyag era creduto Silvanite, venne allora, dopo più accurate 
osservazioni, riconosciuto come affatto nuovo. 
I piccoli prismi presentano delle striature verticali, le quali, 
di solito, cessano contro la faccia basale dominante che è paral- 
lela ad un piano di perfetta sfaldatura. Dall’ esame degli angoli 
fatto dal vom Rath, risulta che il sistema cristallino è il rombico. 
1 Vedi Contributions from thè Laboratory of thè University of Pennsylva- 
nia. XI. 
